89 



leichl daran von Porcellan unterscheiden, dass sie aus lauter unter einander pa- 

 rallelen , sehr feinen undurchsichtigen Krystallnadeln besieht , die rechtwinklig 

 gegen die Ebene der Glasflächen stehen. Zerbricht man eine solche Tafel , be- 

 vor die Entglasung vollendet ist, so sieht man, dass diese Krystallisalionen an 

 den Glasflächen beginnen und sich von hier aus ins Innere fortsetzen; man 

 findet in der Mitte noch eine Schicht unentglastes Glas. In einigen wenigen 

 Fällen nimmt das Glas nicht die faserige Structur , sondern eine körnige und 

 somit den Bruch des Zuckers und das Ansehen eines schönen weissen Marmors 

 an. Bisweilen bemerkt man gar nichts Kryslallinisches , das Glas sieht dann 

 wie ein Email aus. Das entglaste Glas ist ein wenig dichter als das durch- 

 sichtige, es ist härter als dieses. Das durchsichtige wird vom entglasten ge- 

 ritzt. Es ist ein schlechter Wärmeleiter und nicht so leicht zerbrechlich wie 

 durchsichtiges Glas. Die Elektricität der Elektrisirmaschine leitet es so gut wie 

 der Marmor, so dass es nicht als Isolator dienen kann. Man glaubte auch 

 wohl, das entglaste Glas sei unschmelzbar, dass daraus verfertigte Bohren die- 

 selben Dienste Ihäten wie Porcellanröhren. Woher dieser Irrthum gekommen 

 ist, lässt sich nicht angeben, das Ganze, was wahr daran ist, ist, dass das 

 eniglasle Glas ein wenig mehr Hitze zum Schmelzen fordert, als das durchsich- 

 tige. Wie oben schon angegeben, kann jede Art Glas enlglasl werden, das blei- 

 haltige Spiegelglas scheidet dabei kein Bleioxyd aus. Dieses besonders zeigt den 

 glatten, nicht kryslallinischen Bruch bei übrigens vollkommen porcellanartigem 

 Ansehen , der sich bei den gewöhnlichen Gläsern mit Natron und Kalk als Ba- 

 sen viel seltener findet. Kaliglas, wie das böhmische, entglast sich viel schwie- 

 riger als Natronglas. Das Borosiiicat von Kali und Kalk konnte 96 Stunden 

 lang bis zum Erweichen erhitzt werden, ohne sich zu enlglasen, das Borosiii- 

 cat von Kali und Zink zeigte bei dieser Temperatur einige Spuren von2Entgla- 

 sung. Am leichtesten entglast das Natronsilicat NaO, SSiOs. Der Eintritt der 

 Entglasung kann durch Zusätze von unschmelzbaren oder sehr schwer schmelz- 

 baren Pulvern , so durch Sand und selbst durch fein gestossenes Glas herbei- 

 geführt werden. Pelouze Hess in einem Glasofen zwei Tiegel mit Glas so weit 

 abkühlen, bis dei Fluss teigartig wurde, zu dem Flusse des einen mischte er 

 dann eine sehr geriuge Menge solcher Substanzen und lies beide Tiegel im Ofen 

 erkalten. Der eine Tiegel enthielt ein vollkommen durchsichtiges Glas, der an- 

 dere, der den Zusatz bekommen hatte, enthielt ein Glas, das durch und durch 

 mit Krystallknoten erfüllt war. 1 — 2 pCt. Sand reichen aus, um die Entgla- 

 sung herbeizuführen, vorausgesetzt, dass die Temperatur nicht zu hoch ist. 

 Quarz liess sich durch längeres Erhitzen nicht entglasen , offenbar weil die 

 Hitze der Oefen ihn nicht zum Erweichen bringt. Gefärbte Gläser verhielten 

 sich nicht anders wie ungefärbte. Pelouze sah die Entglasung eintreten bei: 



kobaltbraunen, kupferblauen, eisenschwarzen, 



chromgrünen, kohlenstoffgelben 



Gläsern. Zu dieser Abhandlung von Pelouze bemerkt Dumas, dass seine Ansichten 

 über die Entglasung, mit der sich Dumas vor etwa 24 Jahren einmal beschäftigte, 

 auf den Resultaten von Analysen beruhen, die ebenso, wie die viel später (1845) 

 von Leblanc angestellten , ausweisen , dass die Krystalle des entglasten Glases 

 eine andere Zusammensetzung haben wie das ursprüngliche Glas, das sich ent- 

 glast. Wenn nun auch die Zusammensetzung des ganzen Glases sich nicht än- 

 dert, was aus den Wägungen, die Pelouze vornahm, unläugbar hervorgeht, so 

 kann natürlich bei einem Gemenge so vieler Silicate, wie das Glas enthält, sehr 

 wohl eine Aenderung in der Zusammensetzung des Glases eintreten, denn beim 

 Krystallisiren ist es zu erwarten, dass die strengflüssigsten solcher Silicate sich 

 zuerst ausscheiden und somit auch zur Entstehung einer Verschiedenheit von 

 dem ursprünglichen Glasflusse Veranlassung geben. Dumas meint daher, das 

 Entglasen lasse sich vergleichen mit dem krystallinischen Erstarren eines Ge- 

 menges fetter Säuren. Geschmolzen bilden sie eine durchsichtige homogene 

 Flüssigkeit. Beim Erstarren aber wird jede einzelne Säure für sich krystallisi- 

 ren, und wenn das Auge in der faserigan Masse auch die einzelnen Säuren nicht 

 erkennt, so ist die erstarrte Masse doch nicht mehr homogen zu nennen. Ganz 



6** 



